— 235 — 



2. Weißes Wachs: a) Petroläther löste 45%, der Verdunstungs- 

 rückstand war hart, trübe, wachsartig, in 10 g Äther fast vollständig 

 löslich, b) Äther löste 20°/ , die farblose Lösung gab einen weißen, 

 harten, wachsartigen Rückstand, der an 10 g kalten Alkohol sehr 

 wenig abgab, bei 55" sich darin größtenteils löste. Diese Lösung 

 bildete nach dem Erkalten einen Brei aus farblosen, mikroskopischen, 

 zarten, doppelbrechenden Nadeln und Körnchen. Die Menge des in 

 Äther und Petroläther Unlöslichen betrug 35°/ . c) Alkohol löste bei 

 20° nur Spuren, bei 55° den größten Teil des Rückstandes; diese 

 Lösung schied beim Erkalten reichlich mikroskopische, feine farblose, 

 doppelbrechende Nadeln, kleine solidere Kristalle und amorphe Körper ab. 



3. Japanisches Wachs: a) kalter Petroläther löste 27°/o einer sehr 

 harten, weißen, undurchsichtigen, wachsartigen Masse, die in 10 g Äther 

 fast gänzlich löslich war. b) Äther löste 46°/ einer harten, weißen, 

 wachsartigen Masse, die an 10 g absoluten Alkohol bei 20° fast nichts 

 abgab, bei 55° aber darin löslich war. Diese Lösung schied beim 

 Erkalten kugelige Aggregate sehr zarter, doppelbrechender, mikro- 

 skopischer Nadeln ab. Die Menge des in Petroläther und in Äther 

 Unlöslichen betrug 27°/ . c) Alkohol löste bei 20° nur Spuren, bei 

 55° den größten Teil des Rückstandes; diese Lösung schied beim Er- 

 kalten kugelige Aggregate sehr zarter Kristallnadeln mit undeutlichem 

 Polarisationskreuz ab. 



4. Euphorbia gregaria- Bekleidung: a) Petroläther löste 51°/ einer 

 gelblichen, durchscheinenden, sehr weichen, klebenden, aber noch 

 wachsartigen Masse, die in 10 g Äther fast vollständig löslich wai\ 



b) Äther löste 16% einer gelblichen Masse, die an 10 g Alkohol kalt 

 nur wenig abgab, bei 55° sich jedoch darin fast völlig löste. Die 

 Lösung schied beim Erkalten anscheinend amorphes Gerinnsel ab. Die 

 Menge des in Petroläther und in Äther Ungelösten betrug 33%. 



c) Alkohol löste bei 20° nur wenig, bei 55° erheblich mehr von dem 

 Rückstande. Die Lösung schied beim Erkalten kuglige Aggregate 

 kleiner, dicker Kriställchen mit dem Polarisationskreuz der Sphäro- 

 kristalle ab. 



Danach verhält sich der wachsartige Überzug der Euphorbia gregaria 

 im wesentlichen wie Wachs, wenn auch harzartiger als die anderen 

 Wachssorten. Dieselbe Beschaffenheit zeigt die erhaltene Probe von 

 dem durch Erhitzen mit Wasser dargestellten Produkt. Der glänzende 

 Überzug auf den miterhaltenen ausgekochten Stengeln besteht aus 

 Resten von geschmolzenem Wachs. Die harzige Beschaffenheit des 

 Euphorbienwachses dürfte es zur technischen Verwendung ungeeignet 

 erscheinen lassen. 



